273 



Actuellement il prepare ces filtres par centaine, et in fort 

 bas prix. 



18 Mars 1846. Mr. le professeur de Fellenberg lit un 

 m6moire sur la preparation du verre diamagnetique de 

 Faraday. Ce verre d'apres ce dernier chimiste est un 

 borosilicate de plomb dans lequel I'oxygene de I'oxyde de 

 plomb est un tiers de I'acide borique et du sUicique reunie, 

 c. h d. egal a celui qui est une a la silice et a la moiti6 

 de celui de I'acide borique. La composition de la masse 

 i mettre en fusion est de 112 p. oxyde de plomb, 24 

 acide borique anhydre, 16 silice. Faraday, afin d'obte- 

 nir du plomb parfaitement pur, emploie 166, 84 p. de 

 plomb. 



Avant tout il faut preparer le silicate de plomb en 

 calcinant ensemble A une baute temperature 8 p. d'oxyde 

 de plomb & 16 de silice. Ce corps fritte est pulverise, 

 puis fondu dans un creuset de porcelaine, avec un me- 

 lange de 42 p. d'acide borique cristallise, et du nitrate 

 de plomb en proportion deja exprimee. 



Un premier essai fait avec des matieres premieres 

 impures et uniquement dans le but de faire une tentative 

 preliminaire, a donne un culot de verre jaune brundtre, 

 bulleux Iranslucide et fort pesant; plus un residu entiere- 

 ment fondu. Un 2^ essai donna un culot limpide, legere- 

 ment strie, mais forl^ment colore en brun verd^ltre; la 

 surface du verre avait un reflet metallique du a la re- 

 duction d'un peu de plomb a la surface. Au S^me essai, 

 le culot etait parfait, sauf sa forte coloration. H suffirait 

 done maintenant d'employer des materiaux parfaileraent 

 purs , pour oblenir le resuUat desire. Dans un 4e essai, 

 on employa ces materiaux bien purifies, Sauf la sUice 

 renfermanl un peu de fer: le culot obleuu Sui boa, 



18 



